14 



J. H. L. VOGT. 



M.-N. Kl. 



Eutektikiim darstellt. Anfänglich war der Spinell in reichlicherer Menge 

 als dem Eutektikum entsprechend vorhanden; deswegen krystallisierte 

 auf der ersten Stufe nur Spinell, ohne Magnetit. 



Weil Spinell und Magnetit eine diskontinuierliche Mischungsreihe 

 mit einander bilden, handelt es sich im vorliegenden Falle um ein 

 Mischkrystall-Eutektlktiiu. 



Der Einfachkeit wegen betrachten wir den Spinell vorläufig als nur 

 MgAL04, und ferner setzen wir voraus, dass eine geschmolzene Mischung 

 von MgALO^ und FeFe204 sich nicht teilweise zu FeAl.204 und MgFcoOj 

 umsetzt 1. Die Kombination Spinell : Magnetit vereinfacht sich hierdurch 

 zu der binären Kombination MgAU04 : FeFe^O^. 



/OOZa 



OZb 



tOOZh 



100°. a 

 OZb 



OZa 

 lOOZh 



Typus IV. Fig. I. 



Typus V. Fig. 



Bei Fig. i — 3 ist das Verhältniss zwischen den zwei Komponenten auf der Abscisse 

 und die Temperatur auf der Ordinate abgesetzt. Ta, Tb stellen die Schmelzpunkte von n, 

 bezw. b dar. Die voll aufgezogenen Kurven ergeben die Kurven der Erstarrung und die 

 gestrichten Kurven die Zusammensetzung der auskrystallisierenden Mineralien dar. 



Bei den binären diskontinuierlichen Mischkrystallkombinationen gibt 

 es nur zwei Fälle : entweder gehören sie Bakimts Roozebooiits Typus IV 

 oder Typus V an. 



Bei Typus IV 2 krystallisieren aus Lösungen mit verhältnissmässig viel 

 a neben einer mittels grossen /)-Menge (//, zwischen Ta und K an Fig. i) 

 zuerst nur a-Krystalle mit etwas b [v) und zum Schluss nur 6-Krystalle 

 mit einigermassen viel a. Bei Typus V (s. Fig. 2) erhalten wir dagegen 

 aus einer Lösung von der Zusammensetzung «, zuerst nur rt-Krystalle 



1 Bezüglich dieser Voraussetzung siehe unten S. 15. 



"- Siehe z. B. den Abschnitt »Ueber die analytischen Merkmale zur Entscheidung, ob bei 



den diskontinuierlichen Mischungsreihen Typus IV oder V vorliegt!, in einer Abh. von 



mir in Tscherm. Min. petrogr. Mitt. XXIV, 1905, S. 483 — 486. 



